56 
schwarze Niederschlag wurde mit Salzsäure gelinde erwärmt, 
er löste sich vollständig auf. Die Lösung wurde filtrirt, 
das Filtrat mit Salpetersäure oxydirt und mit Ammoniak be¬ 
handelt. Es wurde ein rothbrauner Niederschlag von Eisen¬ 
oxydhydrat hervorgebracht. Dieser wurde abfiltrirt, ge¬ 
trocknet und in einem gewogenen Platintiegel geglüht. Sein 
Gewicht betrug 0,91 gramm. Diese 0,091 gramm Eisenoxyd 
entsprechen 0,13 gramm Doppelt-Schwefel-Eisen, in welcher 
Verbindung das Eisen im Grauspiessglanzerz enthalten ist. 
Den oben erhaltenen Resultaten zufolge besteht das Grau¬ 
spiessglanzerz von der Caspari-Zeche aus: 
Antimon ...... 2,438 
Schwefeleisen .... 0,130 
Schwefel (durch Verlust gefunden) 0,892 
Gangart. . 0,110 
Summa 3,510. 
Die durch Behandlung mit chlorsaurem Kali und Chlor¬ 
wasserstoffsäure zerlegten Schwefelmetalle würden folgende 
procentische Zusammensetzung haben: 
Antimon . ?0,09 I Schwefelantimon . 96,25 
Schwefel . 27,28 ) Schwefeleisen . 8,<5 
100,00 
100,00 
Hr. L oha ge aus Unna theilt folgende Untersuchungen 
über Roheisen und Roheisen-Fabrikation mit: „Im Sommer 
1857 wurde mir von den Herren Haniel und Huyssen 
in Oberhausen der Auftrag ertheilt, ihren Roheisen- und 
Hochofenbetrieb zu untersuchen, da die Qualität ihres Roh¬ 
eisens durchaus nicht der Qualität ihrer Erze entspräche. 
Ich begab mich deshalb im August auf die Stätte und er¬ 
gab die Besichtigung ein weisses Roheisen von mattem 
feinkörnigem Bruche, ziemlich fest im Bruche, so dass in 
dieser Beziehung das Eisen nichts zu wünschen übrig Hess. 
Nachdem ich aber das Eisen in den Puddelofen bringen 
Hess, fand sich, dass das Eisen sich nicht schmelzen Hess, 
sondern sich gleich in rohe Eisensäure verwandelte, welche 
erst bei sehr hoher Hitze schweissbar wurde, und auf diese 
Weise einen sehr grossen Abbrand und sehr mühsames 
Arbeiten erforderte. 
Nach längerm Beobachten kam ich zu der Ueberzeugung, 
dass dem Eisen Silicium fehle, und so das Eisen beim Ein¬ 
schmelzen keine Schutzdecke gegen Entkohlung hatte. 
Ich Hess desshalb feuerfeste Steine fein pulvern, über¬ 
deckte mit diesem Pulver das Roheisen im Puddelofen, wo¬ 
rauf das Roheisen unter dieser Schlacke einschmolz , sich 
nachher durch einigen Zusatz desselben Pulvers gut pud- 
